( 547 ) 



Tungstne. On fond ce mtal, comme le titane, le bore et le sili- 

 cium, dans un creuset de charbon de sucre, sous une cloche remplie 

 d'azote. 



Il se condense sur la capsule de porcelaine, dispose comme nous l'a- 

 vons dj dit, une couche mince bruntre. On trouve sur les parois du 

 creuset deux petites plaques d'un blanc grisai re. Dans une autre exprience, 

 le mtal fond d'abord en un globule unique , puis il se rpand sur les 

 parois du creuset. 



Ce mtal prend un beau poli; la cassure est celle de bel acier tremp, 

 peine granule. Il est trs-dur; il use les limes , il raye le quartz , les pierres 

 prcieuses et mme le rubis naturel ou artificiel : il s'agit ici des surfaces 

 planes; ear la surface courbe et cristalline des globules d'alumine pure ou 

 mle d'un peu d'oxyde de chrome n'est pas entame. 



M. Gaudin , connu de l'Acadmie par diffrentes recherches impor- 

 tantes, a bien voulu se charger de polir quelques corps durs que j'ai 

 fondus. Il parvient obtenir des facettes polies, mme sur les rubis, au 

 moyen de la poudre de l'meri et de la poudre d'alumine; mais pour le 

 tungstne, il a d avoir recours la poudre de diamant. 



Ne serait-il pas possible de mettre profit pour les arts cette grande 

 duret du tungstne? Ne pourrait-on pas, par exemple, faire avec ce mtal 

 des burins pour tourner les pierres prcieuses, des plumes pour couper le 

 verre ? 



Si l'on parvenait, sans affaiblir la duret, augmenter la solidit du 

 tungstne, qui est peu prs celle de la fonte, par la prsence d'une quan- 

 tit de fer ou d'acier que l'exprience peut seule indiquer, on aurait encore 

 un produit propre remplacer les pierres prcieuses dans certains instruments 

 de prcision. On sait dj , par un travail de M. le duc de Lnynes, qu'une petite 

 quantit de tungstne , unie l'acier, produit un damas de belle qualit. Ce 

 sont probablement des alliages proportions inverses qu'il faudrait obtenir. 



Dans ces expriences, j'employais six cents lments de Bunzen runis 

 en six sries. 



La pile me parat offrir un procd commode pour fondre les mtaux, 

 sans y ajouter des - substances trangres. Il n'y a pas un seul mtal qui 

 rsiste au feu lectrique. 



J'ai fondu 80 grammes de palladium prpar par M. Philipps; le mtal 

 a t immdiatement rduit en un beau culot. Lamin, ce culot a prsent 

 une grande ductilit et une homognit parfaite. J'aurais fondu une quan- 

 tit de palladium beaucoup plus grande si j'en avais eu ma disposition. 



7 5.. 



